56o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



tout simplement des sels plus acides de l'acide B; mais les colorations dif- 

 fèrent tellement d'une série à l'autre, qu'il est permis de n'y pas supposer le 

 même complexe iridodisulfurique. D'ailleurs, je montrerai prochainement 

 que, dans les sels de A, on peut introduire de la pyridine à la place de l'eau 

 pour obtenir une nouvelle série de sels également verts; la formule B ne 

 permet pas celte substitution. 



Il va de soi que les sels précédents peuvent aussi se i^eprésenter par des 

 formules sans exjjosants fractionnaires, telles que 



[H0(IP0)Ir(S0'r](NH')H,[H0(H-0)Ir{S0»)2] 11= 

 pour le sel I, etc. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur l'action de l'oxyde de carbone sur le chrome, le 

 nickel, le manganèse, leurs oxydes et leurs alliages. Note de M. Geokges 

 CiiARi'v, transmise par M. H. Le Chatelier. 



Dans une Noie présentée à l'Académie le i3 juillet igoS, nous avons 

 indiqué que l'action de l'oxyde de carbone sur le fer et ses oxydes était nette- 

 ment réductrice et carburante et pouvait produire la cémentation du fer. Il 

 nous a paru utile de rechercher si les métaux qu'on allie souvent au fer dans 

 les produits métallurgiques modifiaient l'action cémentante de l'oxyde de 

 carbone. Nous avons opéré sur le chrome, le nickel et le manganèse. 



Les expériences, dirigées comme celles décrites précédemment, ont con- 

 sisté à soumettre à l'action d'un courant d'oxyde de carbone pur soit un 

 métal sous forme de limaille, soit un oxyde, chauffés dans un four électrique 

 à une température mesurée par un pyromètre Le Chatelier. On déterminait 

 la proportion d'anhydride carbonique formée dans le gaz, la variation du 

 poids du métal ou de l'oxyde et l'on analysait ensuite ce produit. Nous avons 

 opéré surtout à 1000°, température moyenne de la cémentation industrielle. 



Avec le nickel, à 1000°, l'action de l'oxyde de carbone est pratiquement nulle; il 

 semble bien qu'il y ait un commencement de carburation du métal, mais ce phéno- 

 mène est infiniment moins accentué qu'avec le fer. L'oxyde de nickel, traité par l'oxyde 

 de carbone à la même température, est complètement réduit à l'étal métallique. 



Avec le manganèse, il y a, au contraire, oxydation. Moissan et Gunlz avaient déjà 

 signalé l'oxydation du manganèse pyrophorique soumis à l'action de l'oxyde de carbone 

 à 3oo° ou 4oo". Nous avons retrouvé le même phénomène, à 1000", avec les produits 

 métallurgiques. Le manganèse métallique ou les ferromanganèses riches produisent, 

 à 1000°, une absorption totale de l'oxyde de carbone; puis, au bout d'un certain temps, 



